(4ia) 



Carlsbad dcrite par M. G. Rose; mais le plus gnralement il ne prsente 

 que des lamelles cristallines trs-minces qui sont finement stries et dans les- 

 quelles les stries sont le plus souvent diriges suivant les rayons des parties 

 structure sphrodale. Il s'attaque facilement par l'acide chlorhydrique qui 

 le dcompose d'une manire complte; la silice se spare alors l'tat grenu. 

 Pour l'analyse , j'ai extrait des lamelles ayant une structure cristalline 

 trs-nette qui formaient un globule sphrique de 8 centimtres de diamtre : 

 j'ai trouv, dans trois expriences, au moyen du carbonate de soude et de 

 l'acide fluorhydrique : 



i. a. 3. 



Carb. soude. Carb. soude. Ac. fluor. Moyenne. Oxygne. Rapports 



Silice 48,56 48,68 48,62 25,258 5 



Alumine 35, 01 3 4>9 34,10 34,66 16,186 3 



Protoxyde de fer. . . . . o,65 0,66 0,146' 



Chaux a> , 4 M >9' 12,02 3,4201 



Magnsie o,33 o,33 o,i3il 



Soude 3,55 2,55 o,653j 



Potasse i,o5 1,06 0.180' 



Eau o,5o 0,49 o,435 ' 



100,39 



D'aprs sa teneur en silice, ce feldspath doit tre rapproch de celui 

 qui a t dsign sous le nom de vosgite, mais il en diffre cependant d'une 

 manire notable; en effet, il renferme trois fois plus de chaux, beaucoup 

 moins d'alcali, et il contient peine de l'eau de combinaison; enfin sa den- 

 sit est moindre d'environ o,o4 , et cette diminution dans la densit doit 

 surtout tre attribue une diminution dans la quantit d'eau de combi- 

 naison. 



En prenant les rapports entre les quantits d'oxygne des bases 

 1 atome , quelles que soient d'ailleurs ces bases, et en y comprenant l'oxyde de 

 fer ainsi que l'eau, on trouve que ces rapports sont entre eux comme les 

 nombres -. i .3 : 5; par consquent, ce fedspath doit tre considre comme 

 une varit de vosgite ayant pour formule gnrale 



R S S 4 -+- i 3 Si. 



Cependant cette varit serait intermdiaire entre celle du porphyre de Ter- 

 nuay (i) et entre l'anorthite (2) , duquel elle se rapprocherait par sa grande 

 teneur en chaux et en alumine, ainsi que par sa faible teneur en alcalis. 



(1) Annales des Mines , tome XII, page 287. 



(2) Rammelsberg, Handwortcrbuch , Anorthite. 



